18 



K. F. Slotte. 



602", 632" und 603" 0. Andere, zwar weniger zuverlässige Bestimmungen 

 gaben im Allgemeinen etwas höhere Werthe. Aus allen diesen Versuchen 

 schliesse ich, dass der Schmelzpunkt des Aluminiums zwischen 600" und 700" C. 

 liegt. 



Auch für den Aluminium draht wurde der lineare Ausdehnungscoefficient 

 bestimmt. Als mittlerer Werth desselben aus mehrei'en Bestimmungen zwi- 

 schen 18" und 80" mit der erstgenannten Temperatur als Anfangstemperatur 

 ergab sich 0,0000232. Dei- Einfluss der Temperatur auf den genannten Coef- 

 ficienten trat hier sehr deutlich hervor. 



Eisendraht. 



Das Gewicht von 775 mm des Drahtes war in der Luft 1,908 g und im 

 Wasser von Zimmertemperatur 1,664 g. Das reducirte specifische Gewicht 

 ist demnach 7,8052 und ^rr^ = 0,31542 mnr. 



Bei der Bestimmung von e war die länge des Drahtes 1037 mm. Man 

 bekommt somit die Formel 



_ J. 037 p _ 3287,68 

 '^ ~ (y5Î542 s " X 



Die Beobachtungen geben folgende Werthe. 



Werthe von l (mm). 



p = bkg 



jp = 6 kg 



Mittel. 



8,4' 

 20,4 

 30 

 40 

 50 

 60 



0,1705 

 0,1719 

 0,1729 

 0,1736 

 0,1740 



0,1670 

 0,1686 

 0,1701 

 0,1706 

 0,1717 

 0,1720 



0,1670 

 0,1696 

 0,1710 

 0,1718 

 0,1727 

 0,1730 



19687 

 19385 

 19226 

 19137 

 19037 

 19004 



Der bei 8,4° beobachtete Werth von X für die kleinere Belastung weicht von 

 den übrigen Werthen so viel ab, dass icli denselben weggelassen habe. Aus 

 diesem Grunde ist der für die genannte Temperatur gefundene Werth von e, 

 der nur aus dem Ausschlage für die grössere Belastung berechnet ist, nicht 



T. XXVI. 



